ビルテクト-１００Ｅ

規格値

試験項目

弊社 規格値

規格値の評価基準

試験方法

土木学会※2
外観観察

変化なし

-

含浸深さ

5.0mm以上

-

透湿度

80％以上

Aグレード
（80％以上）

透水抑制率

80％以上

Aグレード
（80％以上）

吸水抑制率

80％以上

Aグレード
（80％以上）吸水率（60日目）

0.40％以下-

中性化抑制率

80％以上

Aグレード
（30％以上）塩化物イオン浸透抑制率

90％以上

Aグレード
（80％以上）深さ 0〜1cm

1.0kg/m3以下-

深さ 1〜2cm

0.2kg/m3以下-

塩化物イオン濃度

紫外線劣化による透水抑制率※１※２-90％以上JSCE-K511-2005サンシャインカーボンアークランプ3000時間照射後、JSCE-K571の透水量試験。
土木学会 コンクリートライブラリー119号 表面保護工法 設計施工指針（案）性能評価より。（

JSCE-K571-2005
基板 モルタル（W/C=50％、S/C=3）

ビルテクト-100Eは、アルキルアルコキシシランを主成分としたシラン系表面含浸材です。
コンクリート表面に塗布するだけで、コンクリート内部に深く浸透しコンクリート中のケイ酸と反応し結合することにより、コンクリート表層部と内部に強固な防水保護層を形成します。
この防水保護層は、外部からコンクリート内部への水分及び劣化因子の浸透を抑制します。そのため、塩害及び中性化等の進行を阻止するとともに（鉄筋に到達すると）鉄筋表面の酸化鉄と結合し鉄筋腐食も抑制され、長期的な耐久性の向上や維持が期待できます。

特 徴
JSCE-K571-2004
基板 モルタル（W/C=50％、S/C=3）■従来の材料に比べ、極めて浸透性に優れています。
■長期間安定した、強固な防水保護層を形成します。
■水分や塩分などの遮断性に優れています。

JSCE-K511-2005※1
JSCE-K571■中性化防止に優れています。
■鉄筋腐食抑制効果を有しています。

）内の値は、土木学会の評価値。

■マクロセル腐食抑制効果を有しています。

試験概要
1.外観観察試験：含浸材塗布後、拡散昼光のもとで変色等の外観変化の有無を目視で観察します。
2.含浸深さ：供試体を2分割し、1分間水に浸漬し撥水部を含浸深さとして測定します。
3.透水量試験：図の試験器具を取付けて水を入れ、7日後における水位の変化から透水量を求めます。
4.吸水率試験：供試体を60日間水中浸漬し、浸漬前後の質量の変化から吸水率を求めます。
5.中性化に対する抵抗性試験：供試体を28日間促進中性化暴露（温度20±2℃、相対湿度60±5%、CO2濃度5±0.2%）します。暴露後、供試体を2分割して試薬を噴霧し、無変色部分を中性化深さとして測定します。
6.塩化物イオン浸透に対する抵抗性試験：供試体を63日間塩水浸漬（NaCl水溶液濃度3±0.3%）します。浸漬後、供試体を2分割して試薬を噴霧し、変色部を塩化物イオン浸透 深さとして測定します。

■アルカリ骨材反応を抑制します。
■塗布・乾燥後、外観を損ないません。
試験器具

仕 様

塗布面

供試体

図

透水試験概要工 程
下地処理工

取り扱い上の注意事項
1.作業場の換気を十分に行ない、保護眼鏡、保護手袋等の適切な保護具を着用し、直接の接触を防いで下さい。取扱後は、手、顔等をよく洗い、うがいをしてください。
2.温度0〜40度の通気のよい場所で、容器を密閉し保管してください。
3.目に入った場合は、ただちに大量の清浄な流水で15分以上、まぶたの裏まで完全に洗浄し、医師の診断を受けてください。
4.飲込んだ場合、可能であれば吐き出せてください。水で口の中を洗浄し、コップ1〜2杯の水または牛乳を飲ませただちに医師の診断を受けてください。被災者に意識がない場合には、口から何も与えないでください。
5.皮膚に付着した場合、多量の水及び石鹸水で洗い流してください。症状が出た場合には、必要に応じて医師の診断を受けてください。
*詳しくは製品安全データシートをご参照ください。

荷 姿

塗布工

一般名称

塗装方法

標準塗布量※1

１.養生テープ等を使用して、施工箇所以外を養生する。
２.高圧洗浄等により下地のエフロレッセンス、汚れおよび表面の脆弱層を除去する。
ビルテクト-100E

シラン系表面含浸材

0.35kg/m2

吹付け ローラー※1 塗布回数は、部位・既設コンクリートの品質によって異なります。

基本原理・メカニズム①塗布後：ビルテクト-100Eがコンクリート内部の空隙に浸透します。
②シラノール化：ビルテクト-100Eと水が反応し、シラノール化します。
③縮合反応：シラノールとコンクリート中のケイ酸質が結合します。
④重縮合反応 ：シラノールとシラノールが結合し、コンクリート表面及び内部に防水保護層が形成されます。
(鉄筋表面：シラノールと鉄筋表面の酸化鉄が結合、その後、シラノールとシラノールが結合し、鉄筋表面に保護層を形成)①塗布後、コンクリート内部の空隙に浸透16kg/缶

ﾋﾞﾙﾃｸﾄ-100E塗布

製造元

製品名

シラン成分

②水と反応しシラノール化③と④の反応による防水層形成
水販売代理店水分子〒921-8064 石川県金沢市八日市3丁目514番地
TEL(076)269-3414 FAX(076)249-1663

本 社 〒921-8005 石川県金沢市間明町2丁目70番地
TEL(076)229-7260 FAX(076)229-7261
08 2023/12※以上の反応は表面から行われていき、深さ約10mm程度まで強固な防水保護層が形成されます。この防水保護層は、深さ約50mm程度まで形成されますが、深いほど防水保護層の性能は低下する傾向があります。

性 能含浸深さ項

目

規 格 値

外観

無色透明液状強固な防水保護層の形成により、目視による撥水が確認できる含浸深さは約10mm程度です。
防水保護層が非常に厚いため、水や塩化物イオン等の劣化因子の浸入が9割以上遮断されます。
また、経年により表層部（約1〜3mm）が劣化した場合においても、防水保護層が非常に厚いため、水や塩化物イオン等の遮断性能の低下はほとんどありません。

主 成 分

ｱﾙｷﾙｱﾙｺｷｼｼﾗﾝ（シラン含有量99％以上）

比重(25℃）g/cm3

0.88±0.02

粘度(mPas)0.95±0.02

含浸深さの比較15

含浸深さ １２ｍｍ
10

劣化因子に対する抵抗性能

5

吸水に対する抵抗性

中性化に対する抵抗性

塩化物イオン浸透に対する抵抗性

ﾋﾞﾙﾃｸﾄ-100E塗布面

ﾋﾞﾙﾃｸﾄ-100E塗布面

1200

試験方法：JSCE-K 571-2004 表面含浸材の試験方法（案）100

塩分浸透深さ １mm以下

中性化深さ ０mm

80

ビルテクト
-100E

他の材料
シラン系

他の材料
ケイ酸系

※土木学会 表面保護工法 設計施工指針（案）2005年より抜粋とビルテクト-100Eを比較したものです。

表面含浸材の含浸深さ測定試験（塩分溶出法）

6040

塩分溶出法による含浸深さ測定試験結果、ビルテクト-100Eの含浸深さは50mm程度です。

200

無塗布

中性化深さ 8mm

塩分浸透深さ 14mm

無塗布面

無塗布面

ビルテクト-100E塗布

他の材料

ビルテクト
-100E

【吸 水】表面及び内部の防水保護層の形成により、吸水抵抗性に優れています。
【中性化】中性化促進試験（28日間）結果、無塗布面の中性化深さが8mm程度であるが、ビ
ルテクト-100E塗布面の中性化深さは0mmです。
【塩化物】3％NaCl水溶液浸漬試験（63日間）結果、無塗布面の塩分浸透深さが14mm程度であるが、ビルテクト-100E塗布面の塩分浸透深さは1mm以下です。
試験方法：JSCE-K 571-2004 表面含浸材の試験方法（案）

鉄筋腐食抑制効果
ビルテクト-100Eを塗布することにより、鉄筋腐食速度を大幅に低減させ、不動態状態を形成します。
ビルテクト-100E塗布後の腐食速度測定①塩分10kg/m3混入コンクリート②含浸材塗布1ヶ月後、コア抜き、コア10mm厚みで作製後、上面のみ含浸材塗布する。 切断する。

塩分の量が10kg/m3の供試体を水中に浸漬させた場合、コンクリート中の塩分が溶出されます。
しかし、ビルテクト-100Eを塗布した場合、防水保護層の形成により塩分が水中に溶出されにくくなります。以下に、深さごとの塩分溶出量より求めた試験結果を示します。
100
ビルテクト-100E

45％程度の防水層

他のケイ酸系含浸材

6002004006002

腐食速度（μA/cm ）6％程度の防水層
防水層形成無00800【CEB（ヨーロッパ委員会）】

不動態状態（腐食無）0.2〜0.5

低〜中程度の腐食速度

0.5〜1.0

中〜高程度の腐食速度

1.0以上

激しい腐食速度10203040
表面からの深さ（mm）

50（母材供試体のみの塩分溶出量 - 含浸材を塗布した供試体の塩分溶出量）
無塗布に対する（％） =× 100
母材供試体のみの塩分溶出量
内部塩分溶出抑制率比

腐食速度判定0.1〜0.2

9％程度の防水層

20時間（日）■腐食速度判定表

30％程度の防水層

40

ビルテクト-100E 塗布箇所
測定箇所 No.1
測定箇所 No.2
測定箇所 No.3
測定箇所 No.40.50撥水層形成

他のシラン系含浸材

80

無塗布

1.51.0③蒸留水の中に浸漬後、蒸留水内の塩分の溶出量を測定する。

コンクリート中の内在塩分溶出抑制率■構造物状況
・鉄筋かぶり深さ約70mm
・表面のひび割れ幅：0.3mm程度

2.0

塩分10kg/m3

ビルテクト-100E塗布前の鉄筋腐食状況

ビルテクト-100Eの場合、深さ0〜10mmでは塩分溶出抑制率が80％程度で、撥水状況を目視で確認することもできます。深さ10mm以上では、撥水は確認できませんが、深さ50mmまで塩分溶出量が抑制されました（他の含浸材の含浸深さ：30mm以下）。また、他の材料に比べ、各深さ別の塩分溶出抑制率が約2倍程度大きいことより、形成される防水保護層も非常に強固であることが分かります。